512 J. G r e g e r, 



Unter «Na = 1'530 gehen nur mexikanisches Elemi und 

 brasilianischer Kopal von Hymeiiaea Courbarü. 



^Na = 1 '550 bis 1-60: Fichtenharze, Chiosmastix, Manila- 

 und Protiumelemi sowie einige Kopale. 



Zwischen 1 • 530 und 1 • 550 liegt nun die Mehrzahl der 

 untersuchten Harze: Kopale, Elemi, Benzoe, Fichtenharze, 

 Gummilack, Umiriharz, Olibanum, Sandarak, Dammar. 



Bei Berücksichtigung der Brechungsindices im Verein mit 

 den sonstigen charakteristischen Eigenschaften wird es wohl 

 meist gelingen, auch bei der letzten Gruppe nahe an die Grenze 

 der richtigen Bestimmung zu gelangen. Auf jeden Fall sind 

 für die nachfolgende chemische Untersuchung Anhaltspunkte 

 gewonnen, welche auf spezielle Untersuchungsmethoden hin- 

 weisen und damit den Kreis der Untersuchungsmöglichkeiten 

 bedeutend verengern. 



Um nun den Einfluß der flüchtigen Beimengungen 

 auf die Lichtbrechung zu prüfen, wurde folgender Versuch 

 gemacht: Im Thermostaten wurde Dammar auf 80° C. er- 

 wärmt und sodann an die Glasplatte angepreßt. Hierauf wurde 

 von demselben Material in der Eprouvette ein Teil auf 160°, 

 der Rest auf 200° erhitzt und auf die (gleichfalls erhitzte) 

 Glasplatte gegossen. Derselbe Versuch wurde mit Manila- 

 elemi vorgenommen, und zwar für die Temperaturen 135' 

 150°, 200°. Die Ergebnisse sind folgende: 



Für D a ni m a r : 



^ «Na 



80 ° . . . 1-54511 \ 



'■•Differenz 0-00931 

 160°... l-53580< *;:0-01786 



^Differenz 0*00855 

 200° .. . 1 - 52725^-- ••-" 



Für Manilaelemi: 



^ «Na 



135°... 1 - 54044:;; 



^Differenz 0-00128 \ 

 150°... 1-53916< *:.0-00624 



>Differenz 0-00496 

 200° .. . 1 - 53420^" """ 



'~ o 



